9'^8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



La Brasque (Var), coll. de M. L. Jecker; ."), 6, 7, Thovonet (Yar); 15, 

 les Baux (Bouches-du-Rhône), coll. du Muséum d'Histoire naturelle. 



l et 2, 8 et 9, !3 et 14, parties respe'ctivement rouges et blanches d'échan- 

 tillons bigarrés. 



5, fragment de sphéroiite à structure radiée; l.ï, bauxite pisolitique dont 

 chaque gi'ain [comporte un centre alumineux blanc et une périphérie ferru- 

 gineuse (ciment ferrugineux). 



L'interprétation de ces résultats conduit aux conclusions suivantes s'ap- 

 pliquant à tous les échantillons analysés, sauf un (\h) : 



a. L'alumine existe dans ces bauxites dans un état d'hydratation voisin de celui de 

 l'hydrate déllni A120\H-0 (APO* : 85; H^O : i5 pour loo (voir col.B,H=0). Cet 

 état est donc indépendant de la teneur en fer de ces minerais, même dans les parties 

 différentiées d'un même échantillon (voir 1 et 2, 8 et î), 13 et 14). 



b. L'oxyde de fer est voisiji de l'état anhydre (voir col. D, H-0). Cette conclusion 

 est corroborée : i° par la faible valeur des pertes au feu vers 25o" ('); 2° par ce fait que 

 nos bauxites sont rouges, rouge brun, rouge violacé, et ne présentent pas de tons ocreux. 



c. L'oxyde de tilane. généralement en trop faible proportion pour qu'on puisse pré- 

 juger quantitativement de son étal, existe probablement sous la forme d'acide métati- 

 tanique; en effet, insoluble dans l'acide chlorhydrique concentré, il se dissout aisément 

 dans l'acide sulfurique, et, d'autre part, la teneur en eau de l'acide métatitanique 

 (i8,4 pour loo) n'est pas incompatible avec celle de nos résidus d'attaque par HCI. 



d. La silice, que seule l'attaque par l'acide sulfurique permet d'individualiser et 

 qu'une ébullition prolongée de nos minerais avec une solution de Co'Na- à 20 pour 100 

 ne dissout qu'en proportion insignifiante, entre sans doute dans une combinaison alu- 

 mineuse hydratée, amorphe; dans une prochaine Communication, je montrerai que 

 cette combinaison coi'respond assez souvent, avec quelque vraisemblance, à un silicate 

 Si-O'AJ-H* (H-0 : 14 pour 100), et que sa présence en quantité importante dans les 

 bauxites fait passer ces minerais aux roches argileuses proprement dites. 



Il est curieux de constater que l'alumine des batixites, bien qu'amorphe, 

 présente la même composition définie que le diaspore et se trouve en asso- 

 ciation avec de l'oxyde de fer anhydre ou presque. 



Les argiles interlropicales sont souvent riches en hydrate Al- 0% 3 H- O 

 dont se rapproche sans doute l'alumine de notre échantillon 15; souvent 

 aut-si, elles sont constituées en majeure partie de silicates hydratés, alumi- 

 iieuv et alcalins, ainsi que je me propose de l'établir dans un travail ulté- 

 rieur; toutefois je n'en connais pas dont la composition soit nettement assi- 

 uiilable à celle des bauxites faisant l'objet de cette Note. 



(') L'hydrate de fer précipité perd, en effet, environ gS pour loo de son eau d hy- 

 dratation par un séjour de quelques heures à cette même température. 



